A. BIGOT 



L'EXPLOITATION' DES MINES DE FEU DE L\ BASSE-NORMANDIE 



347 



L'étude du synclinal de la Brèche-au-Diable a fait 

 connaître l'existence, suivant son axe, d'un anti- 

 clinal qui relève le fond du synclinal et placerait la 

 couche de minerai de fer à une profondeur où elle 

 •devient exploitable'. 



On peut sans exagération tripler les prévisions 

 de 1910. On reste loin sans doute des .'$ milliards de 

 tonnes de minettes de la Lorraine française; mais 

 le minerai normand, hématites ou carbonate cal- 

 ciné, a une teneur en fer métallique supérieure à 



façon à les rendre économiquement transportables. 

 L'existence du minerai de fer sous sa forme 

 carbonatée a été révélée par les travaux de pros- 

 pection du gîte de la Ferrière-aux- Etangs'. C'est 

 aux carbonates de ce gîte que fut d'abord appliquée, 

 en Normandie, la méthode de grillage employée 

 pour la transformation des carbonates, notam- 

 ment à Bilbao. Ce grillage devait transformer les 

 carbonates normands à 40 "/„ de fer en une héma- 

 tite anhydre artificielle à 50-o4 "/„ et permettre à 





m.M 



m. 



Fis. 1- - 

 lie 1.1 I 



- Batterie des fours à grillage de la Ferrière-aux-Elangs. — In des fours, celui île !:a"i'lie- ^st en dehors 

 holographie. — La fi;sure montre l'opération du défournénient et la disparition des stocks de calciné ijui sont 

 repris .à leur pied par des wagons chargés directement pour Caen ou Lourches. 



celle des minerais lorrains ". Le problème de l'utili- 

 sation de ces minerais est donc lié au prix de revient 

 et au prix de vente, et ce dernier est réglé par le 

 prix de transport ^ Or, une partie du minerai de 

 Normandie est du carbonate à 40 "jo- C'est la 

 faible teneur de ces minerais qui a d'abord retardé 

 la mise en exploitation des gisements, jusqu'au 

 jour où l'on eut l'idée de les enrichir sur place, de 



' L. CvvKux : SIructure du bassin d'Urvillc. /.'<i uc de 

 Métallurgie, février 1913. 



* .Minerai de Lorr.aine, 35-40; minerai calciné lon'ain, 48. 

 Minerai calciné normand, o0-51 ; hématite normande, 46-33. 



' Voir â ce sujet l'article de M. Ch. E. Heurteau : Note 

 sur les minerais de fer siliceux de Basse-Normandie. Aan. 

 des Mines, 10« série. I.XI, 1907. p. «13-618. 



ces minerais de supporter, soit les frais de trans- 

 port jusqu'aux usines du nord de la France, soit 

 les frais d'exportation. 



Les prévisions de M. Pralon se sont justifiées. 

 Dans les exploitations où le gîte est constitué par 

 du minerai carbonate, la méthode s'est généralisée 

 d'autant plus vile que le carbonate normand, par 

 sa massivité, se prête particulièrement bien à ce 

 traitement préliminaire. 



En principe, l'opération se ramène pre.squ'à une 

 manutention supplémentaire ; la transformation 



' L. Pn.\LO.N : Minerai de fer carbonate de Normandie et 

 calcination du carbonate au four à cuve. Ana. des Mines, 

 U' série, t. XIX, 1901, p. 125-148. 



